SÉANCE DU 5 MAI H)l3. l3nj 



soit à la pression ordinaire, soit aux basses pressions, avec divers gaz et des 

 solides de forme et de nature différente ; la seule condition à remplir est de 

 réaliser une réaction chimique très lente. Aux basses pressions et avec une 

 source émettant des vapeurs lentement, l'effet présente quelques consé- 

 quences que je crois intéressant de signaler. 



Quand on place dans les conditions expérimentales déjà indiquées ( ' ) un 

 solide portant une pointe, l'action se porte sur la pointe dont le métal est 

 attaqué; celle-ci joue un rôle de protection pour tous les points qui sont dans 

 son voisinage. Cet effet de protection se fait sentir, aux basses pressions, 

 jusqu'à plusieurs centimètres et il se manifeste jusqu'à ce que l'épaisseur de 

 sel formé sur le métal de la pointe soit suffisante pour la protéger partiel- 

 lement et ralentir ainsi l'action chimique en ces points-là. 



Il en est de même si l'on place à côté l'un de l'autre, dans la même atmo- 

 sphère active, deux corps de rayons de courbure très différents, par exemple 

 deux cylindres métalliques. L'action se porte sur le cylindre de petit dia- 

 mètre, l'autre restant indemne; le sel formé sur le petit fil joue bientôt un 

 rôle de protection pour ce dernier; l'action se manifeste alors sur le gros fil, 

 mais bien moins vive que s'il était seul. 



Exemples. — Un fit de cuivre de i mm ,5 de diamètre, exposé seul dans l'appareil, à 

 une pression de o mm ,20 et pendant 3o minutes, présente après l'attaque une teinte 

 indigo bleu accusant ainsi une épaisseur de sel de 170 unités. 



Un fil identique placé dans les mêmes conditions, dans le voisinage d'un fil de 

 o mm ,i5 de diamètre, ne parait pas attaqué pour des durées d'expositions inférieures à 

 3o minutes. Au bout de cette durée d'exposition de 3o minutes, il ne présente qu'une 

 teinte brune accusant ainsi une épaisseur de sel inférieure à 109 unités. 



En plaçant un fil de cuivre identique, dans les mêmes conditions, mais seul, il prend 

 encore une teinte indigo bleu qui indique la même épaisseur de sel que dans le 

 premier cas. 



Le fil de petit diamètre a donc joué un rôle de protection vis-à-vis de celui de gros 

 diamètre. 



De même une lame de cuivre, dont on a étamé les bords de manière à éviter les 

 perturbations dues aux arêtes de la coupure, exposée pendant 3o minutes à une pres- 

 sion de o mm ,4, présente en son centre une teinte bleue indiquant une épaisseur de 

 200 unités. Lorsque dans les mêmes conditions elle est surmontée d'un fil de cuivre 

 de o mm ,i5, la teinte qu'elle présente est brune, l'épaisseur de sel correspondante est 

 inférieure à 109 unités. Le fil a donc partiellement protégé la lame de l'action chi- 

 mique de l'atmosphère gazeuse. 



Tout se passe comme si la substance active était attirée vers les points où 

 (') G. Keboul, Comptes rendus, t. 153, p. 1227. 



